290 LIEBÉNÉR1TE. AMPH1GÈNE. 



La Gieseckite a été découverte par Giesecke en cristaux engagés 

 dans un feldspath compacte , à Rangerdluarsuk et à Akulliarasiar- 

 suk , Groenland. M. Brush l'a retrouvée dans une roche pyroxé- 

 nique et micacée à Diana, comté de Lewis, New-York. 



La Liebénérite offre de petits prismes hexagonaux non modi- 

 fiés dont la cassure esquilleuse ou compacte, la couleur gris ver- 

 dâtre, l'éclat gras et la faible dureté = 3,5 ont de grandes analogies 

 avec les caractères correspondants de la Gieseckite de Diana. Elle 

 agit aussi sur la lumière polarisée comme une substance gommeuse. 

 Dens. = 2,814. Chauffée dans le tube elle dégage un peu d'eau; au 

 chalumeau elle blanchit et se fritte saris fondre complètement. 

 Légèrement attaquable par l'acide chlorhydrique avec dégagement 

 de quelques bulles de gaz. 



Analyses de la Liebénérite ; d, par Marignac (moyenne de trois 

 opérations), e, par Oellacher. 



Si Al Fe K Na Mg H 



d. 44,66 36,51 1,75 9,90 0,92 1,40 5,05 = 400,19 



Fe et Ca 



e. 45,13 36,50 2,63 8,07 0,42 1,56 4,70 == 99,01 



Les cristaux sont fortement engagés dans un porphyre feldspa- 

 thique rouge au monte Viesena près de Forno, vallée de Fleims en 

 ïyrol. 



AMPHIGÈNE. Leucite. Leuzit; Werner. Trapezoïdaler Am- 

 phigen-Spath ; Mohs. Weisser Granat. Grenat du Vésuve. Leu- 

 colite. 



Cubique. Cristaux offrant ordinairement la forme du trapé- 

 zoèdre a 2 . Traces de clivage suivant les faces du dodécaèdre 

 rhomboïdal. Cassure conchoïdale ou inégale. Translucide ou 

 transparent, n = 1,507 rayons rouges, cristaux transparents de 

 Frascati. Eclat vitreux, quelquefois résineux dans la cassure. 

 Incolore; blanc grisâtre ou rougeâtre; gris de cendre. Poussière 

 blanche. Fragile. Dur. = 5,5 à 6. Dens. = 2,45 à 2,5. 



Infusible au chalumeau. Complètement attaquable par les acides 

 sans faire gelée. 



La majorité des analyses conduit au rapport K : Al : Si :: 1 : 3 : S 



et à la formule K, Al, Si 4 qui exige : Silice 54,90 Alumine 23,58 

 Potasse 21,52; une quantité variable mais généralement faible de 

 potasse est remplacée par de la soude. 



Analyses de l'amphigène : a, d'Albano, par Klaproth; è, de la 

 Somma, en gros cristaux fortement translucides accompagnés de 

 pyroxène vert, par Awdejew; c, en petits grains cristallins extraits 



